SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANOTUBE ( CNt ) DARI ARANG KAYU JATI SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AKTIF ANTIBAKTERI
Agung Rimayanto Gintu a , Dhanang Puspita b
a Magister Biologi, Fakultas Biologi, Unuversitas Kristen Satya Wacana Jln Diponegoro No.52-60 Salatiga (50711), Jawa Tengah
b Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana, Jln Kartini No.11A Salatiga (50714), Jawa Tengah
email: agunggintu911@gmail.com; agunggintu911@yahoo.com
Received 8 October 2020 Accepted 5 December 2020

## Abstrak
Karbon Nanotube (CNt) merupakan bahan aktif antibakteri yang disintesis dari arang atau arang aktif. Pada penelitian ini dilakukan sintesis CNt dari arang kayu jati menggunakan asam nitrat dan sonikasi.  Rendemen  sintesis  CNt  diperoleh  37,6555±0,8038%.  Karakterisasi  CNt  menunjukkan densitas 1,0145±0,0037g/cc; Viscositas mutlak 1,06±0,0245P.a; Bobot molekul 0,0007±0,00002g/mol.  Dilakukan  modifikasi  CNt  untuk  menambah  stabilitas  serta  kekuatan interaksi dengan pengikatan logam dan pencampuran dengan komponen lain menghasilkan CNt- Ag, CNt-Cu, CNt-Fe(II), CNt-Fe(III), CNt-Mg, CNt-Zn, CNt-HAp, CNt-Kitosan dan CNt-Nano Kitosan.  Pengukuran  densitas  komposit  secara  berurutan  menunjukkan  1,0072±0,0055; 1,0086±0,0040; 1,0060±0,0013; 1,0159±0,0042; 0,9970±0,0008; 1,0013±0,0013; 1,0008±0,0010; 0,9992±0,0019;  dan  1,0084±0,0002g/cc.  Sementara  itu  viscositas  mutlaknya  secara  berurutan adalah  0,66±0,0400;  0,56±0,0400;  0,76±0,0400;  0,82±0,0200;  0,64±0,0400;  0,60±0,0447; 0,60±0,0316;  0,42±0,0200;  dan  0,50±0,0316P.a.  Bobot  molekul  komposit  secara  berurutan menunjukkan 0,0007±0,00004; 0,0007±0,00003; 0,0007±0,000001; 0,0007±0,00003; 0,0007±0,000005; 0,0007±0,000005; 0,0007±0,000007; 0,4343±0,0207;
dan 0,5170±0,3270g/mol. Hasil pengukuran aktivitas antibakteri terhadap bakteri E.coli menunjukkan hasil  modifikasi  CNt-HAp  dan  CNt-Ag  menghasilkan  daya  antiakteri  pada  kisaran  golongan sangat kuat dan CNt-Cu pada kisaran kuat.
Kata kunci : Arang, Bahan Antibakteri, Karbon Nanotube

## Abstract
Carbone Nanotube (CNt) was one of antibacterial compound synthesized from carbon pr activated carbon.  In  this  study  threated  the  synthesis  of  CNt  from  teak  charcoal  used  nitric  acid  and sonication. The rendement of CNt synthesis showed 37,6555±0,8038%. The characterization to the CNt showed density 1,0145±0,0037g/cc; Absolute Viscosity 1,06±0,0245P.a; Molecule weight 0,0007±0,00002g/mol.  Threated  the  modification  to  the  CNt  to  increase  the  stabilitation  and interaction by metal ions binding and mix with another compounds produced CNt-Ag, CNt-Cu, CNt-Fe(II), CNt-Fe(III), CNt-Mg, CNt-Zn, CNt-HAp, CNt-Chitosan dan CNt-Nano Chitosan. The density  measurements  of  the  composites  sequentially  showed  1,0072±0,0055;  1,0086±0,0040; 1,0060±0,0013; 1,0159±0,0042; 0,9970±0,0008; 1,0013±0,0013; 1,0008±0,0010; 0,9992±0,0019; and  1,0084±0,0002g/cc.  Meanwhile,  the  absolute  viscosity  are  0,66±0,0400;  0,56±0,0400; 0,76±0,0400;  0,82±0,0200;  0,64±0,0400;  0,60±0,0447;  0,60±0,0316;  0,42±0,0200;  and
0,50±0,0316P.a respectively. The molecular weight measurements of the composites sequentially showed 0,0007±0,00004; 0,0007±0,00003; 0,0007±0,000001; 0,0007±0,00003; 0,0007±0,000005; 0,0007±0,000005; 0,0007±0,000007; 0,4343±0,0207;
and 0,5170±0,3270g/mol.  The  results  of  antibacterial  activity  measurements  against E.coli bacteria showed that the modified CNt-HAp and CNt-Ag produced the antibacterial activity classified into very strong and CNt-Cu classified into strong activity.
Keywords: Antibacterial compounds, Carbon Nanotube, Charcoal

## Pendahuluan
Carbon  Nano  Tube  (CNt)    /  Karbon  Nano berbentuk  silinder  adalah  komponen  karbon yang  berbentuk  tabung  berukuran  nano dengan  rasio  perbandingan  panjang:lebar 132.000.000:1,    lebih  besar  dibanding material  lainnya.  Nanotube  termasuk  salah satu  anggota  struktural  fullerene.  Nama nanotube  berasal  dari  bentuk  yang  panjang dan berlubang dengan dinding yang dibentuk oleh  lembaran  satu  atom    karbon  tebal disebut  graphene.  Lembaran  karbon  ini digulung  pada  diskrit  dan  sudut  tertentu. Nanotube  dikategorikan  sebagai  nanotube berdinding  tunggal  atau  SWNTs  dan nanotube  berdinding  multi  (MWNTs). Kebanyakan  nanotube  berdinding  tunggal (SWNT)  mempunyai  diameter  mencapai  1 nanometer  dengan  lebar  tabung  dapat mencapai jutaan kalinya. Struktur dari  SWNT  dapat  dikonsepkan  dengan membengkokan grafit selebar satu atom yang disebut graphene hingga membentuk silinder. Cara  lembaran  graphene  menggulung  dapat dipresentasikan  oleh  sepasang  indeks  (n,m). Integral  dari  n  dan  m  menunjukan  jumlah vektor  satuan  sepanjang  dua  arah  dalam sturuktur  kisi  sarang  lebah  kristal  graphene. Jika  m  =  0,  nanotube  disebut  sebagai nanotube  Zig-zag,  dan  jika  n  =  m,  disebut sebagai  nanotube  armchair.  SWNT  sangat penting  dari  berbagai  nanotube  karena sebagian besar sifat nanotube berubah secara signifikan  mengikuti  nilai  (n,m)  dan ketergantungan  ini  bersifat  non-monoton. Rentang  Energi  nanotube  dapat  bervariasi
dari nol sampai sekitar 2eV dan konduktivitas  listriknya  dapat  menunjukkan perilaku  semikonduktor  (Venkatesan  et  al, 2014;  Wang  et  al,  2009).  Nanotube  secara alami  akan  menyesuaikan  diri  membentuk tali  yang  dipertahankan  oleh  gaya  van  der Waals,  lebih  spesifiknya  berupa  susunan  pi. Dalam  terapan  Kimia  Kuantum  khususnya hibridisasi orbital, ikatan kimia dari nanotube terbentuk dari ikatan sp 2 mirip dengan grafit. Ikatan ini lebih kuat dibanding ikatan sp 3 yang
ditemukan di  alkana  dan  berlian.  membuat  nanotube memiliki sifat kekuatan yang unik (Venkatesan et al, 2014; Wang et al, 2009). CNt dapat  diperoleh dari oksidasi  asam  dan exfolasi  lempeng  grafit.  Karena  presentase muatan  negatif  gugus  teroksigenasi  seperti Epoxi  dan  Hydroxyl  pada  permukaan  sama sperti  gugus  karboksilat,  GO  akan  mudah terdispersi  oleh  air  dalam  bentuk  lempeng tunggal.  GO  nanosheets  dapat  tereduksi membentu  grafit  selama  deoksidasi  termal atau  reduksi  kimiawi.  Ukuran  lempeng  / butiran  GO  terfragmentasi  dapat  dikontrol dengan  variasi  waktu  sonikasi.  Penelitian acuan menghipotesiskan bahwa mengsonikasi  GO  dalam  asam  pekat memperkecil  ukuran  GO  nanoshets  menjadi nanofragmen  dan  senyawa  poliaromatik terlarut. Kombinasi vibrasi gelombang sonic dan  asam  kuat  memotong  GO  nanosheets menjadi  fragmen  –  fragmen  yang  lebih pendek (Venkatesan et al, 2014; Wang et al, 2009).  Molekul  silinder  karbon  sangat bermanfaat dibidang nanoteknologi,
elektronik,  optik  dan  berbagai  bidang  ilmu dan teknologi
material, karena memiliki  konduktifitas  termal  aupun  sifat mekanis  dan  listrik    karbon  nanotube  dapat diaplikasikan  untuk  berbagai  macam  bahan struktur (Venkatesan et al, 2014; Wang et al, 2009).
Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis CNt  dari  arang  kayu  jati  menggunakan pelarut  HNO 3 70%  dengan  katalis  NaNO 3 dengan  paparan  sonic.  CNt  hasil  sintesis kemudian  dimanfaatkan  sebagai  bahan  aktif antibakteri dalam disinfektan.

## Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah
Moisture analyzer , Brix
Refractometer,  neraca  4  digit,  sonicator, multimeter,  dan  hot  plate.  Piranti  yang digunakan berupa beaker glas, spatula, cawan petri  dan  spatula.  Bahan  Kimia  yang digunakan  berupa  HNO 3 pekat  (P.A), NaNO 3 ,  H 2 O 2 ,  Cu-Acetat,  AgNO 3 ,  FeSO 4 , FeCl 2 ,  MgCO 3 ,  ZnCl 2 ,  Aquades,  dan aquabides

## Karakterisasi Arang Kayu Jati
Karakterisasi  arang  kayu  jati  secara grafimetrik  meliputi  pengukuran  kadar  Air, abu,  Bahan  organic,  Karbon  dan  Silicon (AOAC,  1990;  Sulaeman  et  al,  2005; Sudarmadji et al, 2010).

## Sintesis CNt dari Arang
Sintesis  CNt  dari  arang  kayu  jati dilakukan  menggunakan  HNO 3 70%  dan sonikasi selama 90 menit (Venkatesan et al, 2014; Wang et al, 2009).

## Pengukuran Daya Antibakteri CNt
Daya antibakteri CNt terhadap bakteri E.coli dilakukan  dengan  metode tuang  permukaan  pada  medium  NA  padat
(AOAC, 1990; Suriawiria, 1993; Sulaeman et al, 2005; Sudarmadji et al, 2010)

## Hasil dan Pembahasan
Arang kayu jati dipilih sebagai bahan sintesis CNt karena mudah ditemukan dalam jumlah banyak  dengan  harga  yang  murah.  Arang juga  kaya  akan  karbon  (Campbell  &  Jane, 2010; Suriawiria, 1993) sehingga tepat untuk dijadikan  sumber  atau  bahan  mentah  untuk sintesis menghasilkan CNt. Hasil karakterisasi  arang  kayu  jati  ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kadar Mineral Terukur Secara
Grafimetrik dalam Arang Kayu Jati Parameter Kadar Satuan Kadar Terukur ( 𝑋̅ ± SE) Air % 0,6375 ± 0,0593 Abu g/g 0,0358 ± 0,0007 Bahan Organik % 95, 9777 ± 0,1448 Karbon Organik % 55,6670 ± 0,0840 Silikon % 86,1904 ± 0,6909 Rendemen CNt % 37,6555 ± 0,8038 Yield Reduksi Materi % 62,3445 ± 0,8038
Kadar bahan organik  yang lebih dari 50% nya adalah karbon menunjukkan bahwa arang  kayu  jati  merupakan  sumber  CNt dengan peluang penerapan yang besar. Hasil sintesis  CNt  dari  arang  kayu  jati  juga menunjukkan  peluang  keberhasilan  yang cukup  menjanjikan  yaitu  sebesar  37,6555  ± 0,8038%.
Dilakukan
karakterisasi fisikokimia  terhadap  CNt  hasil  sintesis  dari arang  kayu  jati  untuk  mengetahui  sifat kimiawi CNt sebagai langkah awal penerapan CNt sebagai bahan aktif antibakteri.  Untuk  meningkatkan  daya antibakteri CNt dilakukan penambatan logam oksida  ( doped )  serta  pencampuran  CNt dengan komponen lain yang juga merupakan bahan  antibakteri.  Hasil  karakterisasi  CNt dan  CNt  hasil  perlakuan  ditampilkan  pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Karakterisasi CNt dan CNt Hasil Perlakuan
Produk Densitas (g/cc) Zat Terlarut Viscositas MW (g/mol) Keelektrikan Brix (%) Padatan (g/g) Mutlak (P.a) Kinetik (Cts) Tegangan (mV) Kuat Arus (mA) Hambatan (Ohm) CNt 1,0145 ± 0,0037 0,10 ± 0,0000 0,2597 ± 0,0000 1,06 ± 0,0245 1,0451 ± 0,0260 0,0007 ± 0,00002 1,10 ± 0,00 15 ± 0,00 55 ± 0,00 Dop Ag 1,0072 ± 0,0055 0,68 ± 0,0200 1,0883 ± 0,0286 0,66 ± 0,0400 0,6558 ± 0,0422 0,0007 ± 0,00004 1,10 ± 0,00 20 ± 0,00 50 ± 0,00 Cu 1,0086 ± 0,0040 2,30 ± 0,0000 3,4026 ± 0,0000 0,56 ± 0,0400 0,5554 ± 0,0405 0,0007 ± 0,00003 1,00 ± 0,00 20 ± 0,00 50 ± 0,00 Fe (III) 1,0159 ± 0,0042 3,10 ± 0,0000 4,5454 ± 0,0000 0,82 ± 0,0200 0,8073 ± 0,0206 0,0007 ± 0,00003 0,90 ± 0,00 15 ± 0,00 60 ± 0,00 Fe (II) 1,0060 ± 0,0013 3,00 ± 0,0000 4,4026 ± 0,0000 0,76 ± 0,0400 0,7556 ± 0,0404 0,0007 ± 0,000001 0,90 ± 0,00 20 ± 0,00 60 ± 0,00 Mg 0,9970 ± 0,0008 2,84 ± 0,0245 4,1740 ± 0,0350 0,64 ± 0,0400 0,6420 ± 0,0405 0,0007 ± 0,000005 1,00 ± 0,00 20 ± 0,00 60 ± 0,00 Zn 1,0013 ± 0,0013 1,72 ± 0,0400 2,5740 ± 0,0286 0,60 ± 0,0447 0,5993 ± 0,0450 0,0007 ± 0,000001 0,90 ± 0,00 15 ± 0,00 70 ± 0,00 Mix HAp 1,0008 ± 0,0010 0,10 ± 0,0000 0,2597 ± 0,0000 0,60 ± 0,0316 0,5996 ± 0,0320 0,0007 ± 0,000007 0,90 ± 0,00 15 ± 0,00 85 ± 0,00 Kitosan 0,9992 ± 0,0019 0,10 ± 0,0000 0,3061 ± 0,0000 0,42 ± 0,0200 0,4204 ± 0,0203 0,4343 ± 0,0207 0,40 ± 0,00 15 ± 0,00 60 ± 0,00 Nano Kitosan 1,0084 ± 0,0002 1,20 ± 0,0000 1,5408 ± 0,0000 0,50 ± 0,0316 0,4958 ± 0,0314 0,5170 ± 0,3270 0,90 ± 0,00 25 ± 0,00 60 ± 0,00
Penambatan logam oksida dan pencampuran  dengan  komponen  antibakteri lain  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya antibakteri suatu component (Nathanael et al, 2009;  Ciobanu  et  al,  2012;  Purnomo,  2014; Ragab et al, 2014) seperti CNt. Logam oksida yang ditambatkan ke CNt merupakan logam oksida yang dapat menimbulkan efek toksik bagi bakteri (Suriawiria, 1993; WHO, 2017) karena dapat mengganggu stabilitas membrane  sel  (Campbel  &  Jane,  2010; Nathanael  et  al,  2009;  Ciobanu  et  al,  2012; Purnomo,  2014;  Ragab  et  al,  2014). Komponen  antibakteri  yang  digunakan sebagai  campuran  CNt  adalah  komponen
atibakteri  yang  tergolong  dalam  komponen berdaya  antibakteri  kuat  yaitu  Kitosan (Venkatesan  et  al,  2014)  dan  Hidroksiapatit (HAp)  (Kolmas  et  al,  2014;  Lamkhao  et  al, 2018; Ragab et al, 2014; Wadu et al, 2017). CNt  merupakan  daya  antibakteri  yang  baik (Venkatesan et al, 2014) namun masih perlu tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan daya antibakteri CNt. Hasil pengukuran daya antibakteri  CNt  dan  CNt  hasil  perlakuan ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Daya Antibakteri
CNt dan CNt Hasil Perlakuan Terhadap Bakteri E. coli Produk DDH (mm) ( 𝑋̅ ± SE) Golongan Daya Antibakteri CNt 14 ± 0,00 Kuat Dop Ag 17,2 ± 0,00 Kuat Cu 17 ± 0,00 Kuat Fe (III) 15,5 ± 0,00 Kuat Fe (II) 11 ± 0,00 Sedang-Kuat Mg 14 ± 0,00 Kuat Zn 13 ± 0,00 Kuat Mix HAp 18 ± 0,00 Kuat Kitosan 15 ± 0,00 Kuat Nano Kitosan 11 ± 0,00 Sedang-Kuat
Hasil  perlakuan  sebagian  besar menunjukkan bahwa penambatan dan pencampuran terhadap CNt berhasil meningkatkan  daya  hambat  CNt  terhadap bakteri E. coli . Bakteri E. coli dipilih sebagai bakteri  uji  karena  merupakan  bakteri  gram negative  dengan  dinding  sel  yang  tebal (Campbel  &  Jane,  2010),  bakteri  ini  juga dipilih  karena  merupakan  bakteri  pencemar penyebab  gangguan  kesehatan  (Suriawiria, 1993;  WHO,  2017).  Pada  penambatan menggunakan  Fe(II)  dan  pencampuran dengan Nano kitosan, terjadi penurunan daya hambat  CNt  dari  kuat  menurun  ke  skala sedang.  Penurunan  daya  antibakteri  ini disebabkan  oleh  perubahan  struktur Carbon Nanotube yang  berbentuk  silinder  /  tabung (tube)  menjadi  lembaran  ( Sheet )  sehingga arang  nano  tidak  bisa  sepenuhnya  disebut Carbon  Nanotube (CNt),  tetapi Carbon Nanosheets (CNs) (Gintu et al, 2018). Dalam bentuk lembaran ( Sheet ), interaksi dengan sel bakteri akan sangat sulit terjadi, bahkan jika
terjadipun sangat tidak efektif menimbulkan kematian pada bakteri uji (Gintu et al, 2018).
Penelitian sebelumnya menggunakan komponen  CNt  terhadap  bakteri  yang  sama melaporkan  bahwa  CNt  tidak  menghasilkan daya antibakteri pada konsentrasi 25-50ppm (Gintu  et  al,  2018).  Penyebab  tidak dihasilkannya daya antibakteri pada penelitian  sebelumnya  diperkirakan  adalah gejala  yang  sama  yakni  perubahan  struktur arang  dari Nanotube menjadi Nanosheets (Gintu  et  al,  2018).  Berdasarkan  hasil pengukuran  daya  antibakteri  CNt  dan  CNt hasil  perlakuan  dapat  disimpulkan  bahwa CNt yang disintesis dari arang kayu jati dan CNt  hasil  penambatan  ion  logam  dan pencampuran  dengan  bahan  aktif  lain memiliki peluang  yang besar untuk menjadi bahan aktif antibakteri.

## Kesimpulan
1. Hasil pengukuran daya antibaketri terhadap  CNt  dan  hasil  modifikasi menunjukkan daya antibakteri sangat kuat diperoleh  dari  komponen  CNt-HAp dengan  diameter  daerah  hambat  terhadap bakteri E.  coli sebesar  18  ±  0,00mm. Karakter fisikokimia dari carbon nanotube ini  menunjukkan  densitas sebesar  1,0008±0,0010g/cc;  viscositas mutlak 0,60±0,0316P.a; dan bobot molekul  0,0007±0,000007g/mol.  Daya antibakteri lain  yang berada pada kisaran sangat kuat diperoleh dari komposit CNt- Ag  dengan  diameter  daerah  hambat sebesar  17,2  ±  0,00mm.  Komposit  ini memiliki  karakter  fisikokimia  dengan menunjukkan densitas sebesar 1,0072±0,0055g/cc;  viscositas  mutlak 0,66±0,0400P.a;  dan  bobot  molekul
0,0007±0,00004g/mol. Sementara itu daya  antibakteri  pada  kisaran  kuat diperoleh  dari  komposit  CNt-Cu  dengan diameter  daerah  hambat  terhadap  bakteri E.  coli sebesar  17  ±  0,00mm.  Komposit CNt-Cu menunukkan karakter fisikokimia
dengan densitas sebesar 1,0086±0,0040g/cc;  viscositas  mutlak 0,56±0,0400P.a;  dan  bobot  molekul
0,0007±0,00003g/mol.
2. Hasil  pengukuran  aktivitas  antibakteri terhadap  bakteri E.coli menunjukkan
semua komposit modifikasi CNt
menghasilkan  daya  antibakteri  pada kisaran  sedang  hingga  sangat  kuat sehingga  berpeluang  besar  dimenfaatkan sebagai bahan aktif antibakteri.

## Daftar Pustaka
Association of Official Analytical Chemists. 1990.  Official  Methods  of  Analysis 15 th Edition.  Washington  D.C.  The United  States  of  America  Legally Binding Document.
Campbell, N A; & Jane, B R. 2010. Biologi Jilid  1.  Jakarta.  Erlangga.  ISBN:  978- 979-075-688-5.
Ciobanu,  C  S;  Simona,  L  I;  Philipe  L  C;
Liliana,  V  C;  &  Daniela,  P.  2012. Antibacterial Activity of Silver Doped Hydroxyapatite  Nanoparticles  Against Gram  positive  and  Gram  Negative Bacteria.  Nanoscale  Research  Letters. http://www.nanoscalereslett.com/conte nt/7/1/324 .
Gintu,  A  R;  Imelda,  W;  Dewi  K.  A.  K.  H; Cucun,  A  R;  &  Yohanes,  S  W.  2018.
Sintesa Komposit Kitosan dan
Kompleks  Kitosan  Karbon  Nanotube (Chito-CNt)  Serta  Pemanfaatannya Sebagai    Agen  Antibiotik.  Prosiding Seminar  Nasional  Biologi  UKSW,  20 Januari 2018.
Kolmas, J; Ewa, G; & Dagmara, K R. 2014.
Substitued Hydroxyapatite with Antibacterial Properties ( Review ). Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International, Vol.2014,  Article  ID:  178123,  15 pages.
Lamkhao,  S;  Manlika,  P;  Chutima,  J; Nopakam,  C;  Kringkrai,  T;  Gobwute,
R; Phuwadol, B; & Chamnan, R. 2018. Synthesis  of  Hydroxyapatit  with Antibacterial Properties Using a Microwave-Assisted Combustion
Method.  Scinentific  Reports  (20019)
9:4014. https://doi.org/10.1038/s41598-019- 40488-8. Nathanael, A J; D, Mangalaraj; & S, I Hong. 2009. Biocompability and Antimicrobial Activity of Hydroxyapatite/Titania Bio- Nanocomposite.  18 th International
Conference on Composite Material. Purnomo, H. 2014, Desain Molekul Antibiotika  “Seri  Penemuan  Obat”. Yogyakarta.  Pustaka  Pelajar.  ISBN: 978-602-229-336-1.
Ragab,  H  S;  F,  A  Ibrahim;  F,  Abdallah; Attieh,  A  Al-Ghamdi;  Farid,  El- Tantawy; n, Radwan; & F,
Yakuphanoglu.  2014.  Synthesis  and In  Vitro  Antibacterial  Properties  of Hydroxyapatite  Nanoparticles.  IOSR Journal  of  Pharmacy  and  Biological Science  (IOSR-JPBS) Vol.9  Issue  1, Ver.VI  (Feb.2014),  PP:  77-85.  e- ISSN:  2278-3008;  p-ISSN:  2319- 7676.
Sudarmadji,  S;  Bambang,  H;  &  Suhardi. 2010. Prosedur Analisa  untuk  Bahan Makanan dan Pertanian. Yogyakarta.
Liberty. ISBN: 979-499-227-5.
Sulaeman; Suparto; & Evianti. 2005. Analisis Kimia  Tanah,  Tanaman,  Air  dan Pupuk. Bogor. Balai Penelitian Tanah Departemen Pertanian.
Suriawiria,  U.  1993.  Mikrobiologi  Air  dan Dasar-Dasar  Pengolahan  Buangan Secara  Biologis.  Bandung.  Alumni. ISBN: 979-414-003-1.
Venkatesan,  J:  Rangasamy,  J;  Annapoorna,
M;  Ira,  B  &  Se-Kwon  Kim.  2014. Antimicrobial  Activity  of  Chitosan- Carbon
Nanotube
Hydrogels.
Materials  2014.7:  3946-3955.  ISSN 1996-1944.
Wadu, I; Hartati, S; & Margareta, N C. 2017. Karakterisasi  Dan  Uji  Aktivitas Antibakteri  Hidroksiapatit  (HAp) Dari Kerabang Telur Ayam Terhadap Bakteri Lactobacillus  acidophilus .
JKPK UNS 2017. Wang, S; Lena Ai ling, T; Qiaoliang, B; Ming Lin; Suzi, D; Bee Min, G & Kian Ping Loh. 2009. Room-Temperature Synthesis of Soluble Carbon
Nanotubes  by  the  Sonication  of Graphen Oxide Nanosheets. National Univ of Singapore.
World  Health  Organization  (WHO).  2017.
Guidelines for Drinking-Water
Quality:  Fourth  Edition.  ISBN:  978- 92-4-154995-0.